令和３年度 建設技術審査証明事業（下水道技術）
技術概要書

下水道管きょおよびますの修繕工法

ＦＲＰ内面補強工法（光硬化）

技術

審査証明

事

限 2027 年 3月31日

下水第2効期

道技術

技術名称：ＦＲＰ内面補強工法（光硬化）

（公財）

2号

有

12

［開発目標型］

設業

建設技術審査証明書

建日本（下水道管きょおよびますの修繕工法）

下 水 道 新技

術機構

ૣऔબྶల!!࣢

（ 開 発 の 趣 旨 ）既設下水道管きょの取付管と本管との接合部には，経年劣化による管体のひび割れ・継手のずれにともなう地下水および土砂の侵入，硫化水素等による腐食等の支障が生じている。そこで，紫外線に反応する光硬化性樹脂をＦＲＰ補修材として使用することにより，浸入水・外気温にも影響されることもなく短時間で施工できる本技術を開発した。
また，工場で含浸用基材に光硬化性樹脂を含浸することで，施工現場での配合・含浸作業をなくし，作業員の熟練度に左右されることなく施工ができる工法である。
今回，耐薬品性に「浸漬後曲げ試験」を追加し，本管部，接合部（本管が更生されていない場合）の水密性について目標値を変更した。また，施工機に UV-LED 仕様の照射装置を追加した。
（ 開 発 目 標 ）本技術の開発目標は，次に示すとおりである。
（１）本管部の施工性：次の各条件下で本管部に施工できること。
①浸入水 水圧 0.05 MPa，流量２L/min 以下②隙 間 50 ㎜以下（２）接合部の施工性：次の各条件下で本管と取付管の接合部に施工できること。
１）本管が更生済の場合①浸入水 水圧 0.05 MPa，流量２L/min 以下②隙 間 30 ㎜以下
２）本管が更生されていない場合①浸入水 水圧 0.05 MPa，流量２L/min 以下②隙 間 30 ㎜以下（３）公共ますの施工性：次の各条件下で公共ますに施工できること。
①浸入水 流量２L/min 以下②公共ますの目地（隙間）20 ㎜以下（４）水密性：硬化後の本管部および接合部は，次の水圧に耐える水密性を有すること。
１）本管部①外水圧 0.10 MPa②内水圧 0.05 MPa２）接合部（本管が更生済の場合）①外水圧 0.05 MPa②内水圧 0.05 MPa３）接合部（本管が更生されていない場合）①外水圧 0.10 MPa②内水圧 0.05 MPa（５）強度特性：ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材の強度特性は，次の試験値であること。
１）曲げ強さ①曲げ強さの短期試験値
125.0 MPa 以上②曲げ強さの長期試験値
60.0 MPa 以上
２）曲げ弾性率①曲げ弾性率の短期試験値
8,000 MPa 以上②曲げ弾性率の長期試験値
4,000 MPa 以上
３）引張強さ，引張弾性率，圧縮強さ，圧縮弾性率①引張強さの短期試験値
60.0 MPa 以上②引張弾性率の短期試験値
5,900 MPa 以上③圧縮強さの短期試験値
40.0 MPa 以上④圧縮弾性率の短期試験値
3,000 MPa 以上（６）耐高圧洗浄性：硬化後の本管部および接合部は，15 MPa の高圧洗浄で剥離・破損がないこと。
（７）耐薬品性
１）施工後のライニング材は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有すること。
２）ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材は，「浸漬後曲げ試験」において，次の試験値であること。
①基本試験（８液，23℃）：試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率および曲げ弾性率保持率 80％以上②常温試験（２液，23℃）：試験液浸漬１年後の曲げ弾性率保持率 70％以上③促進試験（２液，60℃）：試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70％以上④長期曲げ弾性率の推定 ：50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換算値）を下回らない。
（８）耐摩耗性：施工後のライニング材は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等以上の耐摩耗性を有すること。
（９）防食性：施工後のライニング材は，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成 24 年４月）」（（地共）日本下水道事業団）シートライニング工法の品質規格「Ｄ種」に適合する品質を有すること。
（10）耐ストレインコロージョン性：ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材は，耐ストレインコロージョン性を有すること。

（公財）日本下水道新技術機構の建設技術審査証明事業（下水道技術）実施要領に基づき，依頼のあった「ＦＲＰ内面補強工法（光硬化）」の技術内容について下記のとおり証明する。
なお，この技術は 2000 年３月１日に「ＦＲＰ光硬化内面補修工法」として審査証明を取得し，変更された技術である。
2022 年 3 月 16 日

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

理事長
記
１．審 査 の 結 果
上記すべての開発目標を満たしていると認められる。
２．審査証明の前提（１）提出された資料には事実に反する記載がないものとする。
（２）本技術に使用する材料は，適正な品質管理のもとで製造されたものとする。
（３）本技術の施工は，標準施工管理要領に従い , 適正な施工管理のもとで行われるものとする。
３．審査証明の範囲
審査証明は，依頼者から提出のあった開発目標に対して設定した審査方法により確認した範囲とする。
４．留意事項および付言
本技術の施工にあたっては，標準施工管理要領に基づいた施工を行うこと。
( 建設技術審査証明（下水道技術）報告書参照 )５．審査証明の詳細
2027 年 3 月 31 日
６．審査証明の有効期限
７．審査証明の依頼者

東 亜 グ ラ ウ ト 工 業 株 式 会 社
エスジーシー下水道センター株式会社（東京都新宿区四谷二丁目 10 番地）（東京都新宿区四谷三栄町 12 番２号）

建設技術審査証明事業実施機関

公益財団法人日本下水道新技術機構

技術の概要技術の概要
本工法は，光（紫外線）硬化方式を採用している下水道管きょおよびますの修繕工法である。あらかじめ工場で光硬化性樹脂を含浸積層させたＦＲＰ補修材（BM）または，ＦＲＰ補修材（BF）を施工現場で専用の補修装置に装着し，既設マンホールから管きょ内に引き込んで補修位置にて管内壁面に加圧密着させる。次に補修装置に内蔵した紫外線を照射することにより短時間で光硬化性樹脂を硬化させ，部分補修を行う非開削工法であり，管路施設のうち本管部と取付管の接合部を対象とした一体型，公共ますならびに本管部の修繕をする技術である。

不織布（ガラスマット）
ロービングクロス
クラック

補修材
既設下水管きょ（本管）光硬化性樹脂図－１ 本管断面図

本管型補修機
写真－１ 本管施工機

既設下水管きょ（取付管）
不織布（ガラスマット）
ロービングクロス

クラック

クラック

補修材
既設下水管きょ（本管）光硬化性樹脂図－２ 一体型断面図

帽子部分
（呼び径

写真－２ 一体型補修機
一体型施工機100，125，150，200）（伸縮ガラスクロス＋伸縮不織布）

Ⓨ重ね部分

本管部分
ⓎⓎⓍⓍ
補修幅400 ㎜
長さ（円周÷２＋50 ㎜）

重ね合わせ部分50 ㎜

図－３ 一体型構成図

Ⅰ：（ロービングクロス＋不織布）
Ⅱ,Ⅲ，管更生：（ロービングクロス＋ガラスマット）

技術の特長技術の特長
技術の特長を以下に示す。
（１）本管部の施工性：次の各条件下で本管部に施工できる。
①浸入水

水圧 0.05 MPa，流量２ L/min 以下②隙

間

50 ㎜以下（２）接合部の施工性：次の各条件下で本管と取付管の接合部に施工できる。
１）本管が更生済の場合①浸入水

水圧 0.05 MPa，流量２ L/min 以下②隙

間

30 ㎜以下②隙間

30 ㎜以下２）本管が更生されていない場合①浸入水

水圧 0.05 MPa，流量２ L/min 以下（３）公共ますの施工性：次の各条件下で公共ますに施工できる。
①浸入水

流量２ L/min 以下②公共ますの目地（隙間）20 ㎜以下（４）水密性：硬化後の本管部および接合部は，次の水圧に耐える水密性を有する。
１）本管部①外水圧 0.10 MPa②内水圧 0.05 MPa２）接合部（本管が更生済の場合）①外水圧 0.05 MPa②内水圧 0.05 MPa３）接合部（本管が更生されていない場合）①外水圧 0.10 MPa②内水圧 0.05 MPa（５）強度特性：ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材の強度特性は，次の試験値である。
１）曲げ強さ①曲げ強さの短期試験値

125.0 MPa 以上 ②曲げ強さの長期試験値

60.0 MPa 以上

8,000 MPa 以上 ②曲げ弾性率の長期試験値

4,000 MPa 以上

２）曲げ弾性率①曲げ弾性率の短期試験値

３）引張強さ，引張弾性率，圧縮強さ，圧縮弾性率①引張強さの短期試験値

60.0 MPa 以上 ②引張弾性率の短期試験値

5,900 MPa 以上③圧縮強さの短期試験値

40.0 MPa 以上 ④圧縮弾性率の短期試験値

3,000 MPa 以上（６）耐高圧洗浄性：硬化後の本管部および接合部は，15 MPa の高圧洗浄で剥離・破損がない。
（７）耐薬品性
１) 施工後のライニング材は，「下水道用強化プラスチック複合管（JSWAS K-2）」と同等以上の耐薬品性を有する。
２）ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材は，「浸漬後曲げ試験」において，次の試験値である。
①基本試験（８液，23℃）：試験液浸漬 28 日後の曲げ強さ保持率および曲げ弾性率保持率 80 ％以上②常温試験（２液，23℃）：試験液浸漬１年後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上③促進試験（２液，23℃）：試験液浸漬 28 日後の曲げ弾性率保持率 70 ％以上④長期曲げ弾性率の推定：50 年後の長期曲げ弾性率推定値が設計値（換算値）を下回らない。
（８）耐摩耗性：施工後のライニング材は，下水道用硬質塩化ビニル管（新管）と同等以上の耐摩耗性を有する。
（９) 防食性：施工後のライニング材は，「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル（平成 24 年４月）」（（地共）日本下水道事業団）シートライニング工法の品質規格「Ｄ種」に適合する品質を有する。
（10) 耐ストレインコロージョン性：ＦＲＰ補修材（BM）をもちいた施工後のライニング材は，耐ストレインコロージョン性を有する。

技術の区分名称
技術の区分名称
開発目標型
技術の適用範囲
技術の適用範囲（１）管種：鉄筋コンクリート管，陶管，硬質塩化ビニル管，更生管，コンクリート製公共ます（２）管径：１）本管部：

呼び径 150～700２）接合部（一体型）：本管部

呼び径 150～700

取付管部

呼び径 100～200

３）公共ます部：ます部

呼び径 300～600

取付管部

呼び径 100～200：

呼び径 150～700（３）補修幅：１）本管部

400 ㎜

600 mm 呼び径 700

1,000 ㎜ 呼び径 200～300２）接合部（一体型）：本管部

400 ㎜

呼び径 150～700３）公共ます部

400 ㎜

取付管部

：側壁高さ

取付高さ

90～150 ㎜

70～150 ㎜

施工実績（抜粋）
施工実績（抜粋）（箇所）
施工年度

一体型（接合部）

本

管合計

平成 28 年度

2,353

1,473

3,826

平成 29 年度

4,095

1,386

5,481

平成 30 年度

4,140

1,900

6,040

令和元年度

4,055

1,987

6,042

令和２年度

3,648

1,900

5,548

計

18,291

8,646

26,937

技術保有会社および連絡先
技術保有会社および連絡先【技術保有会社】【問合せ先】

東亜グラウト工業株式会社

https://www.toa-g.co.jp/

エスジーシー下水道センター株式会社

https://www.wink-sgc.co.jp/

エスジーシー下水道センター株式会社

TEL 03-3355-3951

審査証明有効年月日
審査証明有効年月日
2022 年３月 16 日～2027 年３月 31 日インターネットによる情報公開
インターネットによる情報公開・公益財団法人

日本下水道新技術機構

・建設技術審査証明協議会

https://www.jiwet.or.jp/
https://www.jacic.or.jp/sinsa/